TCVN7368:2004

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7368:2004 về Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phương pháp thử độ bền va đập do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7368 : 2004 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ BỀN VA ĐẬP Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Test methods for impact resistanc e Lời nói đầu TCVN 7368 : 2004 được xây dựng tr ê n cơ sở tiêu chuẩn Nhật bản JIS R 3205 : 1998 Laminated glass và tiêu chuẩn Ú c/Niu Dilân AS/NZS 2208 : 1996 Safety glazing materials in buildings. TCVN 7368 : 2004 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng biên soạn trên cơ sở đ ề nghị của Công ty C ổ ph ầ n xây dựng s ố 7 - VINACONEX (VINACONEX 7), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ B Ề N VA ĐẬP Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Test methods for impact resistanc e 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử độ bền chịu va đập rơi bi và con lắc (túi bi) đối với kính dán an toàn nhiều lớp dùng trong xây dựng. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 7219 : 2002 Kính tấm xây dựng - Phương pháp thử. 3. Thử va đập 3.1. Thử va đập rơi bi 3.1.1. Nguyên tắc Mẫu thử được đặt nằm ngang trong một khung thép và chịu lực va đập của các viên bi thép r ơ i từ những độ cao nhất định. Khối lượng bi thép và độ cao bi rơi được tăng dần. Độ bền va đập rơi bi được đánh giá qua tình trạng dập vỡ của mẫu thử. 3.1.2. Thiết bị - khung đặt mẫu, có cấu tạo và kích thước theo hình 1; - bi thép, khối lượng 1040 g ± 10 g và g. 3.1.3. Chuẩn bị mẫu thử M ẫ u thử là tấm kí nh nguyên t ừ một l ô hoặc được cắt ra từ một tấm kính dán nhiều lớp với kích thước khoảng 6 1 0 mm X 610 mm. M ẫ u được bảo dưỡng trong điều kiện thí nghiệm (27 o C ± 2 o C ) ít nhất 4 gi ờ trước khi thử. 3.1.4. Cách tiến hành Đặt mẫu thử nằm ngang trong một khung sắt (xem hình 1). Nếu kính dán nhiều lớp gồm các tấm kính ph ẳ ng có chiều dày khác nhau thì bề mặt thử là bề mặt có tấm kính mỏng hơn. Tuy nhiên nếu k í nh dán nhiều lớp là kính v â n hoa, kính cốt sợi có vân hoa hoặc kính vân hoa mạng thì bề mặt thử là bề mặt không có vân hoa. Kích thước tính bằng milimét Hình 1 - Khung đặt mẫu cho thử va đập rơi bi Chọn viên bi thép có khối lượng 1040 g ± 10 g và đặt ở độ cao cách bề mặt thử 120 cm. Thả bi rơi tự do xuống t â m điểm của tấm kính. Quan sát tình trạng dập vỡ của một hoặc các tấm kính. Nếu kính vẫn không bị vỡ, lần l ượt t ă ng độ cao thả bi theo qui định ở bảng 1 và quan sát. Bảng 1 - Độ cao thả bi của phương pháp thử va đập rơi bi Độ cao thả bi ,cm 120 150 190 240 300 380 480 N ế u k í nh v ẫ n kh ô ng bị vỡ , đập, sử dụng bi th é p c ó khối lượng g tiếp tục thử như mô tả ở trên. Quan sát và ghi lại t ì nh trạng vỡ của k í nh. N ế u kính v ẫ n không bị vỡ, tiếp tục chọn b i thép có khối lượng lớn hơn và thử theo qui trình trên. Qu a n sát và ghi lại tình trạng vỡ của tấm kính. Vị trí của c á c lần rơi bi phải nằm tập trung trong phạm vi không lớn hơn 25 cm. Tiến hành phép thử ở nhiệt độ thường. 3.1.5. Biểu thị kết quả Tấm kính được coi là đạt yêu cầu khi viên bi thép khối lượng g không gây thủng tấm kính, đồng thời các mảnh vỡ dập vẫn còn bám dính trên b ề mặt kính (xem phụ lục A). 3.1.6. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải đầy đủ các thông tin sau: - nhận dạng mẫu thử; - loại khối lượng bi và độ cao rơi bi khi xuất hiện vết dập vỡ; - tình trạng các vết dập vỡ (bám dính hay không bám dính trên bề mặt mẫu thử) và kết luận; - nơi, ngày và người thử nghiệm. 3.2 Thử va đập con lắc (túi bi) 3.2.1. Nguyên tắc M ẫ u thử được đặt thẳng đứng trong một khung thép và chịu sự va đập của một túi đựng bi chì từ một độ cao xác định vào tâm điểm của mẫu. Chiều cao va đập được tăng dần cho đến khi xuất hiện vết dập vỡ. 3.2.2. Thiết bị. 3.2.2.1. Khung thép để đỡ mẫu thử. Khung được chốt vững chắc trên nền và gắn chắc với nẹp cạnh để giữ tấm kính ở tư thế theo phương th ẳ ng đứng như trên hình 2. 3.2.2.2. Túi va đập như mô tả trên hình 3. Túi được làm bằng da chứa bi chì đã qua tôi, có đường k í nh mỗi viên 2,5 mm ± 0,1 mm, với tổng khối lượng 45 kg ± 0,1 kg. Túi có cấu tạo sao cho có lớp da dẻo dày 1,6 mm dán với lớp vải bạt ở phía trong tạo nên một lớp dày 2,4 mm, hoặc lớp da được tạo thành từ vinyl mềm và dày. Túi có ruột cao su dày 0,6 mm nằm giữa lớp da hoặc lớp vỏ ngoài bằng vinyl và được đổ bi chì vào qua lỗ nhỏ trên mặt túi. Sau khi đổ bi xong, dùng dây thừng ho ặ c dây da buộc túi lại. Chú thích - Có thể dùng các túi bán sẵn phù hợp với yêu cầu này. 3.2.3. L ấ y mẫu và chuẩn bị mẫu thử 3.2.3.1. M ẫ u có kích thước: cao 1900 mm ± 3 mm, rộng 860 mm ± 3 mm, nếu kính có kích thước nhỏ hơn th ì lấy tấm lớn nhất có s ẵ n. 3.2.3.2. Chuẩn bị mẫu: ngay trước khi thử, các mẫu phải được bảo dưỡng trong ít nhất 4 giờ ở nhiệt độ 27 o C ± 2 o C , các bề mặt kính phải tiếp xúc hoàn toàn với không khí tại nhiệt độ đó. Kính chịu nhiệt không cần chuẩn bị như trên. 3.2.4 Cách tiến hành Tiến hành thử theo lần lượt c ác bước sau: 3.2.4.1. Đặt mẫu vào khung thử. 3.2.4.2. Treo túi đập bằng dây treo l ê n giá đ ỡ sao cho, khi ở vị trí treo tự nhiên khoảng cách từ điểm nhô cao nhất của mặt bên túi đến bề mặt mẫu không lớn hơn 12 mm và khoảng cách đến tâm mẫu không lớn hơn 50 mm (xem hình 2c). 3.2.4.3. Dùng dây kéo túi đến độ cao 300 mm. 3.2.4.4. Giữ cho túi ổn định trước khi thả. 3.2.4.5. Thả túi sao cho túi chuyển động êm theo hình cung con lắc và đập một l ầ n vào tâm mẫu. 3.2.4.6. Trong trường hợp mẫu thử văng khỏi khung, bỏ qua mẫu này. 3.2.4. 7 . Sau cú đập, kiểm tra mẫu thử, xác định sự phù hợp theo các yêu cầu và ghi lại: - mẫu không bị vỡ; hoặc - mẫu bị v ỡ và có nhiều vết rạn, nứt nhưng không có mảnh vỡ, có lỗ thủng trên tấm kính nhưng quả c ầ u có đường kính 76 mm không chui lọt; ngoài ra sau khi đập 3 phút, nếu tổng khối lượng các mảnh vỡ không lớn hơn khối lượng tương đương của 10 000 mm 2 mẫu thử và khối lượng của mảnh vỡ lớn nhất nhỏ hơn khối lượng tương đương của 4400 mm 2 mẫu thử; hoặc - mẫu bị vỡ và tách ra nhưng sau khi đập 3 phút, tổng của 10 mảnh vỡ lớn nhất không lớn hơn khối lượng tương đương của 6500 mm 2 mẫu thử; hoặc - mẫu bị vỡ thành vài mảnh riêng biệt có thể hoặc không còn bám vào mẫu thử. Các mảnh rời ra sẽ nằm trong một trong hai trường hợp sau: a) đường bao không sắc nhọn; b) trên đường bao có chỗ l ồ i ra, chiều dài của dây cung nối hai điểm tạo bờ cung tròn có tâm là đỉnh chỗ l ồ i ra và có bán kính 25 mm, kh ô ng nhỏ h ơ n 25 mm (xem hì nh 4). 3. 2.4 8 . Nếu một trong các mẫu thử bị vỡ không phù hợp với các yêu c ầ u nêu ở 3.2.4.7 th ì sản phẩm không đạt yêu cầu. 3.2.4.9. Nếu mẫu không vỡ, giữ nguyên trong khung và tầng độ cao va đập như sau: 450 mm; 600 mm; 750 mm; 900 mm; 1200 mm và 1500mm. 3.2.4.10. Kiểm tra mẫu thử theo 3.2.4.7 cho từng độ cao va đập. Trong trường hợp tấm kính không vỡ khi thử ở độ cao va đập 1500 mm, dùng một lực đủ mạnh để đập vào tâm mẫu thử làm biến dạng hoặc vỡ mẫu, sau đó kiểm tra các kiểu vỡ, rạn như sau: - nếu mẫu bị vỡ rời ra thành nhiều mảnh nhỏ như đã nêu ở 3.2.4.7 thì được coi là đạt yêu cầ u; - nếu mẫu nứt hoặc biến dạng nhưng vẫn dính liền theo kiểu rạn, thì là đ ạ t yêu cầu ; - nếu mẫu bị vỡ thành các mảnh to, rời ra khỏi khung thì coi là kh ô ng đạt yêu cầu. 3.2.4.11. Lặp lại qui trình từ 3.2.4.1 đến 3.2.4.8 đối với ba mẫu còn lại. 3.2.5. Biểu thị kết quả và báo cáo thử nghiệm Kết quả thử được ghi vào báo cáo với đầy đủ các thông tin sau đây: - nhận dạng mẫu thử ; - độ cao va đập khi mẫu chưa bị vỡ; - t ì nh trạng vỡ và sự phù hợp với các yêu cầu nêu ở điều 3.2.4.7, hoặc vỡ nhưng không phù hợp với các yêu cầu của 3.2.4.7; - kết luận đ ạ t hoặc không đạt; - nơi, ngày và người thử nghiệm; Trên mỗi trang báo cáo có ghi ngày tháng và chữ ký của người có trách nhiệm thử. Kích thước tính bằng milimét Chú thích – Không thể hiện khung phụ để giữ mẫu thử Mặt cắt A-A của khung thử Hình 2a – Khung thử Kích thước tính bằng milimét Hình 2b – Khung thử Kích thước tính bằng milimét Hình 2c – Khung thử Kích thước tính bằng milimét Đổ đầy bi chì vào túi sao cho tổng khối lượng đạt 45 kg ± 0,1 kg. Hình 3 – Túi đựng bi Kích thước tính bằng milimét Hình 4 – Phần nhô ra của mảnh vỡ Phụ lục A (tham khảo) Mô tả thử nghiệm va đập rơi bi Hình A.1 – Mô tả thử nghiệm va đập rơi bi